-394- 



Mineralogie. 



auf 350°. Nach dem Abkühlen der Substanz wurde sie mit Wasser aus- 

 gelaugt und, nach erfolgter Trocknung an der Luft, analysirt. 



Desmin (von Wassons Bluff, Neu-Schottland) ergab: Si0 2 55 41 

 A1 2 3 16,85, Fe 2 3 0,18, MgO 0,05, CaO 7,78, Na 2 1,23, H 2 19,01 ; 

 Sa. 100,51. Bezüglich des Wasserverlustes bei verschiedenen Temperaturen 

 wurden folgende Zahlen erhalten : Verlust bei 100° 3 60 bei 180° 6 46 

 bei 2500 3,80, bei 350° 2,10, bei schwacher Kothgluth 2,95, 'bei voller Koth- 

 gluth 0,06, über dem Gebläse 0,04 ; zusammen 19,01. Beim Kochen mit 

 Sodalösung- gingen 1,37 % Kieselsäure in Lösung, nach dem Glühen 1,03 V 

 Verff. schliessen auf Grund ihrer früheren Überlegungen, dass im Desmin 

 nicht H 4 Ca Al 2 Si 6 18 . 4H 2 vorliegen könne, da sonst § der Kieselsäure 

 beim Glühen des Minerals hätte abgespalten werden müssen. 



Das mit Salmiak erhaltene Material enthielt unlösliches Chlor. Dies- 

 erscheint also in den folgenden Analysen zweier bei 50° getrockneter Proben 

 Si0 2 60,80 bezw. 60,67, A1 2 3 18,36 bezw. 18,25, CaO 1,86 bezw. 146* 

 Na 2 0,08 bezw. 0,15, NH 3 5,12 bezw. 5,13, H 2 12.96 bezw. 13 dl 

 ■ Cl 1,31 bezw. 1,04; Sa. 100,49 bezw. 100,61. Abzuziehen 0,29 bezw! 

 0.23, also Endsumme 100,20 bezw. 100,38. In der zweiten Probe wurde 

 ähnlich wie im Desmin, 1,52 % lösliche Kieselsäure festgestellt, nach dem 

 Glühen 1,62 o/ o . Nach Entfernung der löslichen Kieselsäure durch Soda- 

 lösung aus der ungeglühten Substanz erwies sich das Ammonsalz in das- 

 entsprechende Natriumsalz zurückverwandelt. 



Unter Ausserachtlassung des Wassers im Desmin und der gefundenen 

 Menge von 1,37 % löslicher Kieselsäure berechnen Verff. für das Mineral 

 die empirische Formel Na 40 Ca 140 Al 332 Si 901 2460 , entsprechend einem Gemisch 

 von Ortho- und Trisilicat, in welchen Si 3 8 : Si0 4 = 286 : 43. Setzt man 

 diese Radicale = X, so kann man also schreiben Na 40 Ca 140 A1 332 X 329 bezw. 

 B-ieo Algg a X 329 oder RA1 2 X 2 . Wahrscheinlich ist hiernach Desmin ein Ge- 

 misch von Na AI Si 4 und Ca Al 2 (Si 3 8 ) 2 nahezu im Verhältniss 1 : 7. 



Ahnlich wird für den Amniondesmin die entsprechende Formel ent- 

 wickelt, indes ohne Berücksichtigung des gefundenen Cl-Gehaltes. 



Heulandit (von Bernfjord, Island) spaltete beim Glühen auch keine 

 beträchtliche Mengen Kieselsäure ab, so dass den Verff. die Formel eines 

 wasserhaltigen Metasilicats nicht angebracht erscheint. Der Heulandit 

 lieferte Si0 2 57,10, A1 2 3 16,82, MgO 0,07, CaO 6.95, SrO 0.46, Na 2 1,25 

 K 2 0,42, H 2 bei 100° 3,61, über 100° 13,00; Sa. 99,68. Das Ammon- 

 salz ergab folgende Zusammensetzung : Si0 2 61.24, Al>0 3 18 00 CaO 2 56 

 Na 2 und K 2 0,60, NH 3 4,42, H 2 13,63; Sa. 100,45. Für Heulandit 

 wird, wie für Desmin, entwickelt RA1 2 X 2 , und für Ammonsalz RA1X, 

 gleichfalls unter starkem Zurücktreten des Orthosilicats gegen das Trisilicat! 



C h a b a s i t (fleischrothe Krystalle von Wasson's Bluff, Neu-Schottland) 

 erwies sich wie folgt zusammengesetzt: Si0 2 50,78, A1 2 3 17,18, Fe 2 

 0,40, MgO 0,04, CaO 7,84, Na 2 1,28, K 2 0,73, H 2 21,85; Sa. 100,lo! 

 Vom Wasser entwichen 5,22 bei 100°, 5,70 bei 180°, 3,92 bei 250°, 2,36 

 bei 350°, 4,51 bei schwacher und 0,13 bei voller Kothgluth, über dem 



